ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
65 
а не только Физическомъ, говорить также выдѣленіе изъ раствора CuS0 4 .5H 2 0, а ве двойной 
соли NaC10 3 и сѣрно-кислой мѣди, какъ это наблюдалось при кристаллизаціи раствора при 
обыкновенной температурѣ безъ предварите льнаго нагрѣванія. 
Кромѣ того, парализующее дѣйствіе t° на CuS0 4 . 5Н 2 0, послѣ чего растворъ даже и 
по охлажденіи терпеть способность выдѣлять NaC10 3 въ кристаллахъ тетраэдрическаго 
габитуса, устраняетъ возможность предположенія объ образовании въ растворѣ Na o S0 4 
(какъ результата обмѣннаго разложепія между NaC10 3 о CuSOJ, какъ причины вліянія 
CuS0 4 .5H 2 0 на кристаллическій габитусъ NaC10 3 , т. е. сѣрно-кислая мѣдь сама по себѣ 
вліяетъ на NaC10 3 , вызывая образованіе тетраэдрическаго габитуса. 
ХПІ. 
Кристаллизація NaCI0 3 въ присутствіи NaN0 3 при температурѣ (28—30° С). 
Для опыта приготовленъ растворъ, въ которомъ отношеніе NaC10 3 къ NaN0 3 было 
близко къ отношенію 1,73: 1. При этомъ отношеніи, какъ показали прежнія наблюдешя, 
начинаютъ выдѣляться кристаллы средней Формы {100}, {110} и {111}, т. е. вліяніе 
NaN0 3 сказывается уже весьма опредѣлепно. 
Взято 20 к. с. насыщеннаго при 17° С раствора NaC10 3 (въ нихъ было 14,24 гр. 
NaC10 3 ) и прибавлено 8,2 гр. мелко истертаго NaN0 3 . Раствореніе шло весьма легко и 
почти до конца. По истеченіи іу 2 минутъ растворъ начинаетъ мутнѣть, и на дно осѣдаютъ 
мелкіе кристаллики NaC10 3 . Черезъ два часа ихъ собрано 0,6 гр. Растворъ поставленъ 
кристаллизоваться при t° 28° С. 
На другой день выделилось нѣсколько довольно крупныхъ (до 3 мм.) кристалловъ 
NaC10 3 , имѣвшихъ простую Форму {100}. Грани {111} и {110} отсутствовали совершенно. 
Растворъ оставленъ еще на сутки при t° 29° С. На другой день выпало большое 
количество мелкихъ кристалловъ NaGO,. Большая часть ихъ изуродована, но находятся 
также кристаллы съ хорошо образованными гранями. Они имѣютъ кубическій габитусъ, 
однако, несутъ хорошо развитый грани {ПО}, который иногда достигаюгъ такого же 
развитія, какъ и грани {100}. Грани {111} являются подчиненными. 
Среди кристалловъ NaC10 3 замѣчено нѣсколько ромбоэдровъ NaN0 3 . 
При остываніи раствора выделились одни ромбоэдрические кристаллы NaN0 3 . 
Кристаллы NaC10 3 и ]N~aN0 3 снова помѣщены въ растворъ и прибавлено воды до 
полнаго ихъ растворенія. Растворъ снова былъ помѣщенъ при t° 30°. 
Черезъ нѣсколько дней выделились крупные кристаллы NaC10 3 . Они имѣли ровиыя 
грани и были такого же характера, что и въ предшествовавшемъ случаѣ, т. е. господство- 
вали грани {100}, подчиненными являлись грани {ПО}, хотя онѣ развиты здѣсь широко. 
Грани {Ш} имѣютъ видъ неболыпихъ площадокъ, а на нѣкоторыхъ кристаллахъ совер- 
шенно отсутствуютъ. 
Зап. Фип.-ІІат. Отд. 9 
